326 
P. P. Ewald 
Bei der Bezifferung der Flecke muß beachtet werden, daß 
£ 
das Achsenverhältnis bei Graphit unbekannt ist, und daß 
sein Wert von Einfluß auf die Fleckenindices ist. Der Fleck 
£ 
z. B., der mit einem gewissen Wert von die Indices 2111 
hat, läßt sich als 2112 erklären, wenn — doppelt so groß ge- 
nommen wird. Durch die Wahl der Fleckenindices nach dem 
Gesichtspunkt der Einfachheit wird also das Achsenverhältnis 
Q 
mitbestimmt. So wird hier für — der Wert 1,63 gefunden. 
a ° 
Es darf vielleicht bemerkt werden, daß hier zum ersten 
Male mittels Röntgenstrahlen die Bestimmung eines 
Achsenverhältniss es vorgenommen worden ist, das 
sich auf gon iometrischem Wege wegen mangelnder 
Ausbildung von Kristallflächen nicht ermitteln 
läßt. 
Die Durchstrahlung mit Röntgenstrahlen ist eine physi- 
kalische Untersuchungsmethode, die — im Gegensatz etwa zur 
Untersuchung der optischen Eigenschaften — einen voll- 
kommenen Ersatz der goniometrischen Ausmessung bietet. 
Umfang sowohl wie Bestimmtheit des Resultats sind bei beiden 
Methoden gleich, weil das Inteferenzbild nichts anderes ist als 
eine Projektion der wichtigsten Kristallflächen. 
Das Achsenverhältnis 1.63 ist das häufigste im hexagonalen 
System. Es erlangt hier durch seine Beziehung zu einer 
theoretisch naheliegenden Struktur für Graphit erhöhte 
Bedeutung. Es wurde nämlich am Anfang der Untersuchung ver- 
mutet, daß Graphit ebenso wie Diamant mit tetraederförmigen 
Kohleatomen aufgebaut sei. In der Tat lassen sich nur zwei 
Gitter aufbauen, in denen jedes Atom von 4 gleich entfernten 
Nachbarn in regelmäßiger Weise umgeben ist. Das eine Gitter 
ist das reguläre Gitter des Diamanten, das zweite ein hexagonal 
holoedrisches Gitter (bestehend aus 4 hexagonalen Bravais- 
sclien Gittern), das dem Graphit wohl zukommen könnte. Hierfür 
